利用正交实验方法研究了电流密度、镀液温度、镀液pH值等工艺参数和硫酸铬含量对镀层沉积速率和Cr含量的影响程度.确定了最佳工艺参数为电流密度25 A/dm2,温度为20℃,pH值为2.5,硫酸铬浓度200 g/L.利用SEM、EDS和XRD对合金镀层表面形貌、成分和微观结构进行了表征.实验结果表明,FeCoNiCr高熵合金镀层为非晶态结构,且镀层平整、光亮、成分均匀,镀层成分(原子分数)为:Fe 22.53％～26.21％,Co 23.65％～28.56％,Ni 19.53％～26.86％,Cr 23.07％～28.60％.FeCoNiCr高熵合金镀层在3.5％NaCl(质量分数)溶液中,自腐蚀电位和自腐蚀电流密度分别为-0.45 V、1.73×10-6 A/cm2,比真空热压烧结的CoCrFeNi高熵合金涂层的自腐蚀电位(-1.08 V)高、自腐蚀电流密度(9.44×10-6A/cm2)低,因此电镀方法制备的FeCoNiCr高熵合金镀层耐腐蚀性更优.
电沉积 FeCoNiCr高熵合金镀层 沉积速率 镀层成分